— 14 — 



Nach diesen Pressungen zeigten sich die Metall- 

 stäbchen wesentlich verändert. Der Glanz, die Politur, 

 alle Stäbchen waren vorher trocken poliert, war vernichtet, 

 und statt dessen die Oberfläche mit Narben, Poren, ja tie- 

 fen Löchern dicht besetzt. Sie waren abgeplattet, ver- 

 bogen, gekrümmt, bald waren sie länger geworden, 

 z. B, war das destillierte Silber nach elfstündiger Pres- 

 sung auf 10,000 Atmosphären um 1,8 mm gewachsen, 

 bald verkürzt, das gleiche Silber war nach der Pressung 

 auf 20,000 Atmosphären in seiner Länge um 2,7 mm 

 zurückgegangen, bald waren sie dicker geworden, so 

 ging z. B. das destillierte Kupfer nicht mehr durch den 

 Hals des Pyknometers, u. s. w. Mit einem Wort, die 

 Metalle werden unter diesen Drucken plastisch. Für 

 das Plastischwerden der Metalle giebt ein schönes Bei- 

 spiel das von Spruig ausgeführte Zusammenschmelzen 

 von Bleipulver unter Druck ohne Anwendung von 

 Wärme. 



Für die so gejDressten Metalle wurden nun die 

 gleichen Konstanten festgelegt. Neben den spezifischen 

 Gewichten auch die spezifischen Wärmen. 



Es ist nicht gerade viel, was sich aus den weit 

 über 100 Bestimmungen der spezifischen AVärme ableiten 

 Hess -, etwa das folgende : Bei dem gleichen Stoff nimmt 

 mit v/achsendem Druck, dem er ausgesetzt wird, die 

 spezifische Wärme ab, aber der Wert dieser Abnahme 

 liegt, bei der für uns erreichbaren Genauigkeit, so hart 

 an der Fehlergrenze, dass er sich mehr empfinden, als 

 mit Zahlen belegen lässt. 



Und auch das gilt nur für einzelne Stoffe, bei an- 

 dern Hess sich eine Abnahme überhaupt nicht mehr 

 nachweisen, ja es kamen auch Bestimmungen vor, die 

 eine Zunahme aufwiesen-, das alles aber in so gerin- 

 gem Masse, dass dieselben nach keiner Richtung als 



